APPLICATIONS DES ACIERS AU NICKEL. 283 



négative à une valeur positive, à mesure qu'apparaît le 

 magnétisme, et diminue ensuite lorsque la teneur con- 

 tinue à augmenter. La température de variation nulle 

 de l'élasticité n'est pas très éloignée du début de la 

 transformation magnétique et semble s'en trouver à une 

 distance à peu près constante. Ainsi une formule précé- 

 demment établie place à — 17° le début du ferro-ma- 

 gnétisme dans l'alliage à 26,2 V„, et à -f 40° dans 

 l'alliage à 27,9 "/„. Le point de variation nulle pour 

 ces deux alliages est donc à 1 degrés au-dessous de 

 la première apparition nette du magnétisme. 



Bien qu'il n'y ait pas lieu d'attacher beaucoup d'im- 

 portance à la concordance parfaite des écarts donnés 

 par les expériences ci-dessus, susceptibles de détermi- 

 ner la position du maximum au plus à quelques degrés 

 prés, nous admettrons néanmoins comme démontré 

 que l'inversion dans le sens du changement du module 

 d'élasticité avec la température, est intimement liée aux 

 variations magnétiques des aciers-nickels, c'est-à-dire 

 par le fait, à toutes les transformations de ces alliages. 

 On remarquera enfin que la convexité des courbes re- 

 présentatives du module est tournée vers le haut dans 

 les alliages contenant environ 28 "'„ de nickel, et vers 

 le bas dans l'alliage à 44 7o ^ • 



Généralisant, comme nous l'avons fait pour les dila- 

 tations, nous admettrons donc comme infiniment pro- 

 bable que les aciers-nickels non magnétiques possèdent 

 un coefficient de variation négatif qui change rapide- 

 ment de signe dans les premières parties de la trans- 



' Certaines expériences ont donné toutefois des résultats de 

 sens contraire dans cette région, mais ces derniers, qui sont en 

 désaccord avec la théorie, doivent être considérés comme anor- 

 maux. 



